88 Jet Lae VOGT. M.-N. Kl. 
Ca-haltiger Spinell, (Mg,ca)Al, O,. 
Der bei schneller Abkühlung von Ca-Mg-Al,-Silikatschmelzen aus- 
krystallisierte Spinell enthält in einigen Fällen einen beträchtlichen Ca- 
Gehalt. So zeigen zufolge W. Muirhead (l. c. S. 80) eine Reihe Ana- 
lysen der von den Schlacken No. 160— 165 isolierten Spinelle folgende 
Zusammensetzung: 
1620 | .160€ | 161c | 165@ 164c1 1630 
40, - «|| 65:88 169084. 68.11 | 68.72| 68020 74 
M2O..... ||: gro 2203| 23.411. 31.28‘. 37.0811, 26 
CaO | 12.08 9.39 8.48 — — — 
Summa 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 
Die Analysen, die Muirhead mit Summa 100,00 °/, aufführt, sind offenbar nicht 
ganz genau; bei No. 160 c giebt es auch einen Druckfehler von 2 ®/,; es ist doch unleug- 
bar, dass sie der Formel £4/,0, entsprechen, wo X teils = Mg,ca, teils = Mg allein, 
In einigen Fällen ist also ein gewöhnlicher Spinell, Mg42,0,, aus- 
krystallisiert, in anderen dagegen ein Ca-führender Spinell, (Mg, ca) Al,O,. 
Selbst in diesen letzteren ist doch Mg relativ viel stärker als Ca in den 
Spinell koncentriert worden; beispielsweise führt so die ganze Schmelz- 
masse No. 161 2.63 Ca : 1Mg, der ausgeschiedene Spinell dagegen 
0.54 Ca: ıMg; Mg ist also hier im Verhältnis zu Ca 4.9-mal so stark 
in den Spinell angereichert worden. In No. 160 und 162 ist die relative 
Mg-Anreicherung in den Spinell noch grösser, nämlich bezw. 5.2- und 
7.8-mal so gross, 
Dies zeigt, dass die Spinell-Individualisation principaliter auf der Mg- 
Menge beruht, und dass Ca nur in relativ untergeordneter Menge auf- 
genommen worden ist. 
In dem sehr schnell abgekühlten Schmelzprodukt No. CCXLVI 
(No. 372, S. 72) der Äkerman’schen Schmelzserien (von Aciditätsgrad 
0.50; 1Ca,Mg,Mn,re : tAl,; mit 47.11 Yo Al,O,, 23.82 % CaO, 0.91 Yo 
MgO, 0.09% MnO, 0.34°%o FeO) ist nach Ermessen ca. ı10%o Spinell 
gebildet worden; weil die Spinell-Menge ganz reichlich, die (Mg, Mn, Fe)O- 
Menge der Schmelzmasse dagegen sehr niedrig ist, muss auch hier etwas 
Ca von dem Spinell aufgenommen worden sein. 
Im Gegensatz hierzu führen die von Morozewicz (l. c.) analysierten, 
aus Silikatschmelzflüssen, die ebenfalls eine nennenswerte Ca-Menge führen, 
bei einer viel längeren Abkühlungszeit als in den obigen Fällen aus- 
krystallisierten Spinelle, (Mg,re) (42,,r,)0,, keine Spur von Ca. Und 
